Σύνθεση υπεραγώγιμων υλικών και μελέτη των δομικών και φυσικών ιδιοτήτων τους:
Creators: name: Παπάς, Ευστράτιος Γεωργίου
Publisher: name: Aristotle University of Thessaloniki
Year: 2009
Subjects: Υπεραγωγιμότητα
Ιδιότητες υπεραγωγών τύπου ΙΙ
Μέθοδος Rietveld
Βελτιστοποίηση κρυσταλλικής δομής
Λογισμικό Plotrow
Λογισμικό Evawin

description: Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε η σύνθεση και η μελέτη υπεραγώγιμων ενώσεων με γενικό τύπο CdxCa(1-x)/2Sr(1-x)/2CuO2. Παρασκευάστηκε μια σειρά πολυκρυσταλλικών δειγμάτων (x = 0.0, 0.2,…..,1.0) τα οποία προέκυψαν με θέρμανση των κατάλληλων μειγμάτων των ενώσεων CaCO3, SrCO3, CuO και CdO. Η θέρμανση έγινε σε συνθήκες ελεύθερης ατμόσφαιρας στις θερμοκρασίες 850οC, 855oC, 860οC, 865οC, 870οC, 875οC, 885οC και 950οC. Η θέρμανση διήρκεσε από 24h έως 96h για κάθε δείγμα. Οι κρυσταλλικές φάσεις που αναπτύχθηκαν στα δείγματά μας συναρτήσει της ποσότητας χ αποκαλύφθηκαν με μετρήσεις περίθλασης ακτίνων Χ. Ο χαρακτηρισμός των δειγμάτων έγινε με τη χρήση του προγράμματος EVAWIN το οποίο χρησιμοποιεί τη βάση δεδομένων PDF2. Για τη μελέτη των XRD διαγραμμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα PLOTPOW. Η φάση που εμφανίζεται σε όλα τα δείγματά μας εκτός αυτού για το οποίο ισχύει χ = 1.0, και σε όλο το φάσμα των θερμοκρασιών, είναι η Ca0.48Sr0.49Bi0.09Cu1.69O2.99. Στη συνέχεια το δείγμα στο οποίο αντιστοιχεί χ = 0.6 χωρίστηκε σε τρεις ίσες ποσότητες και προστέθηκαν κατάλληλες ποσότητες Nd2O3 στο καθένα έτσι ώστε οι τιμές της ηλεκτραρνητικότητας στο καθένα να είναι περίπου 2.5, 2.6, 2.7. Έπειτα τα δείγματα επαναθερμάνθηκαν στους 860οC, 870οC, 880οC, 890οC, 900οC, 910οC, 930οC, 950οC, 970οC από 24h έως 96h. Η φάση που εμφανίζεται σε όλα τα δείγματά μας είναι πάλι η Ca0.48Sr0.49Bi0.09Cu1.69O2.99. Η βελτιστοποίηση των παραμέτρων των δομών των δειγμάτων και ο προσδιορισμός των ποσοστών των κρυσταλλικών φάσεων έγινε με τη μέθοδο Powder Profile Analysis (Rietveld). Τέλος παρουσιάζονται οι κρυσταλλικές δομές των φάσεων των δειγμάτων μας με τη χρήση του προγράμματος ATOMS.
description: Mixtures with general chemical type CdxCa(1-x)/2Sr(1-x)/2CuO2 (x = 0.0, 0.2,…..,1.0) by suitable proportions of CaCO3, SrCO3, CuO and CdO. Then crystalline powder samples were obtained by heating in the air at temperatures of 850οC, 855oC, 860οC, 865οC, 870οC, 875οC, 885οC and 950οC. The heating last from 24h to 96h for each sample. The study of the phase creation and evolution, as a function of the quantity x, has taken place by X-Ray diffraction measurements. The crystalline phases were characterised using the EVAWIN program and the PDF2 database. The XRD diagrams were studied using the PLOTPOW software. The phase which is common in all the samples except the x = 1.0 sample, in entire temperature range is the Ca0.48Sr0.49Bi0.09Cu1.69O2.99. Next the sample x = 0.6 was separated in three equal quantities and then added the appropriate quantities of Nd2O3 in each of them, so that the values of electronegativity in each of them are 2.5, 2.6, 2.7. Next the samples reheated at temperatures of 860οC, 870οC, 880οC, 890οC, 900οC, 910οC, 930οC, 950οC, 970οC from 24h to 96h. The phase which is common in all the samples in entire temperature range is the Ca0.48Sr0.49Bi0.09Cu1.69O2.99. The refinement of parameters, the exact determination of the structures and phase percentages were carried out using the Powder Profile Analysis (Rietveld’s method). In the end the atomic structures of phases were carried out using the ATOMS software.